432 PREHNITE. 



Dans une seconde plaque : 



2E = 52° a 54° ray. rouges; plages extérieures. ' 



Une élévation de température assez considérable n'apporte qu'une 

 faible modification dans l'écartement des axes, en les rapprochant; 

 ainsi les axes rouges, dans la plage centrale de la première plaque, 

 ne parviennent a se réunir d'une manière à peu près complète 

 que vers 150°. 



Eclat vitreux; faiblement nacré sur p. Blanche; gris verdàtre; 

 vert pomme ; vert poireau ou vert d'huile. Poussière blanche. 

 Dur. = 6 à 7. Dens. == 2,80 a 2,95. Pyroélectrique, avec polarité 

 centrale (Riess et G. Rose). Deux axes électriques s'inclinant l'un 

 vers l'autre et ayant leurs pôles analogues réunis au centre de la 

 base, tandis que leurs pôles antilogues sont situés aux extrémités 

 de la petite diagonale de cette face. 



Dans le matras, donne de l'eau. Au chalumeau, se gonfle, s'ex- 

 folie et fond facilement en émail bulleux blanc ou jaunâtre. La 

 koupholite noircit d'abord en dégageant une odeur empyreumati- 

 que, puis blanchit. Difficilement attaquable par l'acide chlorhy- 

 drique avant calcination ; s'attaquant au contraire avec facilité 

 après fusion ou calcination, et donnant alors un dépôt de silice 

 gélatineuse. 



Ca 2 , Al, Si 3 + H : Silice 43,58 Alumine 24,95 Chaux 27,11 

 Eau 4,36; une quantité variable d'oxyde ferrique pouvant s'élever 

 jusqu'à 7 p. 100 remplace ordinairement une partie de l'alumine. 



Analyses de la Prehnite : a, de Ratschinges en Tyrol, par Gehlen; 

 6, du Mont Blanc (koupholite) ; c, de Dumbarton en Ecosse, toutes 

 deux par Walmstedt; d, du Bourg d'Oisans, département de l'Isère, 

 par Regnault; e, du Radauthal au Hartz, dans le gabbro, par Ame- 

 lung;/, d'iEdelforss en Smâland (Edélith 1 ), par Walmstedt; de Nie- 

 dcrkirchen en Bavière, g, moulée sur des cristaux d'analcime, A, 

 moulée sur des cristaux de Léonhardite, toutes deux par G. Leon- 

 hard. 





a 



b 



c 



d 



e 



r 



y 



h 



Silice 



43,00 



44,71 



44,10 



44,50 



44,74 



43,03 



42,50 



44,00 



Alumine 



23,25 



23,99 



24,26 



23,44 



18,06 



19,30 



30,50 



28,50 



Oxyde ferrique 



2,00 



1,39 



0,74 



4,61 



7,38 



6,81 



0,04 



0,04 



Oxyde manganeux 



0,25 



0,19 



» 



» 



» 



0,15 



» 



» 



Chaux 



26,00 



2b,41 



26,43 



23,47 



27,06 



26,28 



22,57 



22,29 



Potasse 



» 



» 



» 



» 



» 



» 



0,02 



0,0 1 



Soude 



» 



» 



» 







1,03 



» 



» 



» 



Eau 



4,00 



4,45 



4,18 



4,44 



4,13 



4,43 



5,00 



6,00 



98,50 100,14 99,71 100,46 102,40 100,00 100,63 100,84 



La Prehnite se présente en cristaux, en mamelons et en rognons 

 a structure fibro-lamellaire, ou en concrétions fibro-compactes. Ses 

 cristaux, souvent tabulaires a l'état isolé, sont très-rarement sim- 



